334 



um, wie ich hoffe, auf eine Anschauung hinzuweisen, welche die 

 scheinbaren Widersprüche in ein günstigeres Licht stellt. Denn 

 wenn es auch nicht unangemessen erscheint, einen Wechsel der 

 beiden Glieder anzunehmen, so wäre durch die einfache Vertre- 

 tung des Natron durch Kalkerde im Silicat ein Widerspruch gegen 

 die bestehende Ansicht über diese Basen. 



Stellt man nämlich die Äquivalente der verschiedenen Re- 

 sultate zur Übersicht zusammen, bei allen auf 2 Si0 2 berechnet, 

 so sind sie folgende: 1) aus Whitneys Analyse des Albaner 

 Hauyn, 2) aus G. vom Raths Analyse des Berzelin genannten 

 Albaner Hauyn, 3) aus G. vom Raths Analyse des Laacher Hauyn, 

 4) aus Whitney' s Analyse desselben, 5) aus Varrentrapps Ana- 

 lyse desselben , 6) aus Rammelsberg's Analyse des vesuvischen 



Hauyn : 



















1. 



2. 



! ' 3. r 



4. 





6. 









2 



2 



2 



2 



2 



2 



Si0 2 







0,997 



1,004 



0,986 



0.962 



0,917 



0,946 



Al 2 6 



mit 



Fe 2 0. 



0,944 



0,840 



0,943 



1,066 



0,504 



0,856 



Na 2 



mit 



K,0 



0,658 



0,71 1 



0,777 



0,459 



0,768 



0,667 



CaO 



mit 



MoO 



0,600 



0,557 



0,568 



• 0,527 



0,540 



0,495 



S0 3 







» 



0,069 



0,034 



» 



0,056 



» 



Cl 







» 



0,069 



H 



n 







Na 







n 







» 



0,026 



» 



S 







n 



0,098 



0,040 



n 



0,119 





H 2 0, 







Hierbei muss es auffallen, dass bis auf 4. in allen weniger SO :i vor- 

 kommt als CaO, dass in allen ausser 4. weniger Natron als 1 Na 2 

 vorkommt und dass in allen doch der Thonerde-Gehalt ohne Kün- 

 stelei als 1 A1 2 3 gegen 2 SiO, sich ergibt, bei 5. am wenigsten, 

 aber dabei zeigt diese Analyse auch sonst noch grössere Diffe- 

 renzen. 



Mit dem Hauyn durch diese Berechnungen beschäftigt glaubte 

 ich, dass vielleicht geringe Veränderungen in der Substanz der 

 Hauyne eingetreten sein könnten, um die Differenzen der Resul- 

 tate zu erklären und ich versuchte, wie der Hauyn durch Wasser 

 beeinflusst würde. Hier zeigte mir nun wiederholte Prüfung, 

 dass wenn man Hauynpulver mit wenigen Tropfen destillirten 

 Wassers auf einer Glasplatte stehen lässt, unfehlbar eine Ver- 

 änderung eintritt, wodurch sich zahlreiche, kleine, lange, breite 

 Kryställchen bilden , welche an den Rändern des verdunsteten 



